260 RECHERCHES SUR LE NICKEL 



Le nickel et le bronze blanc sont susceptibles d'un 

 très beau poli. Le microscope y révèle, il est vrai, de 

 nombreuses piqûres, mais, dans la plupart des barres, 

 elles sont assez petites pour ne pas nuire à la valeur 

 métrologique de l'étalon. Sur les recommandations faites 

 parle Bureau international, les fabricants se sont atta- 

 chés à faire disparaître ces piqûres par des procédés 

 chimiques ou mécaniques, et nous avons pu observer 

 que la qualité du métal est allée en s'améliorant d'année 

 en année. Les bronzes blancs sont généralement moins 

 piqués que le nickel; mais ils ont le défaut plus grave 

 d'être souvent pailleux, ou de renfermer des cavités que 

 l'on met à découvert au rabotage, et qui ont obligé à 

 rebuter des barres sur lesquelles un assez gros travail 

 d'atelier avait déjà été fait. 



A l'air, le nickel et les bronzes blancs conservent in- 

 définiment leur poli. Le nickel reste intact aussi dans la 

 vapeur d'eau bouillante, mais le bronze blanc y subit 

 une très légère attaque, se manifestant par des traînées 

 verdâlres d'ailleurs peu marquées. Bien que moins résis- 

 tant que le nickel, cet alliage l'est encore très suffisam- 

 ment pour tous les usages auxquels les règles -étalons sont 

 généralement destinées. 



Le recuit à 100° n'a pas produit de variations mesura- 

 bles dans les rèsles en nickel. Certaines rèeles en bronze 

 blanc se sont raccourcies, mais seulement d'une très 

 faible quantité, 2 à 3 fi par mètre. Il y a donc quelque 

 intérêt à les viedlir artificiellement, avant leur détermina- 

 tion, par un recuit à 100° ou 150°, suivi d'un refroidis- 

 sement très lent. 



Les mesures de dilatation et d'élasticité ont conduit 

 aux résultats suivants : 



